- 18 — 



Kieselsäure . . 



. . 45,361 % 



Thonerde . . . 



. . 32,919 ,, 



Eisenoxyd . . . 



. 2,048 „ 



Eisenoxydul . . 



. . 1,762 „ 



Kalkerde . . . 



. . 0,494 „ 



Magnesia . . . 



. . 0,895 „ 



Kali ..... 



. . 11,671 „ 



Natron .... 



. . 0,724 „ 



Wasser .... 



. . 4,126 „ 



Das Mineral entspricht danach einem Singulosilicate und kommt der 

 Zusammensetzung eines Kaliglimmers R 2 (AI 2 ) Si 2 8 sehr nahe. 

 Bei reinem Sericit stehen die Atome von: 



I II VI 



H : R (= -JR) : (R 2 ) : Si nahezu in dem Verhältniss 



10 : 8 : 7 : 16 gefanden, oder 



10 : 8 : 7 : 15 berechnet als Singulosilicat. 



Dass dem Sericit die Härte und Elasticität des Glimmers abgehen, 

 beruht auf den Textur- und Structurverhältnissen des ersteren; ein Aggregat 

 mikroskopischer Schüppchen kann selbstverständlich diese Eigenschaften 

 makrokrystallinischer Individuen nicht behalten. Dagegen bleibt das sp. 

 Gew. unverändert; der gefundene Werth von 2,8091 ist auch das Volum- 

 gewicht der Kaliglimmer. Die von früheren Autoren als Unterscheidungs- 

 merkmal des Sericit vom Glimmer angeführte nur ganz schwache chro- 

 matische Polarisation des ersteren beruht auf der grossen Dünne der 

 Plättchen; äusserst fein pulverisirter Glimmer polarisirt nicht stärker als 

 Sericit. Wenn einzelne Lamellen lebhaftere Farben aufweisen, so liegen 

 sie schief gegen die Mikroskopaxe geneigt oder stehen auf der Kante und 

 zeigen dann Auslöschung parallel ihrer Längsrichtung. Bettet man Glimmer 

 und Sericit in fein gepulvertem Zustande in Canadabalsam ein, so ge- 

 währen beide Präparate, abgesehen von einem Farbenunterschiede, dasselbe 

 mikroskopische Bild. — Die Angaben von Wichmann und von Lasaulx 

 über isotrope Partien in Sericit-Präparaten glaubt der Verfasser als „durch 

 die nicht merkliche Doppelbrechung dünner Lamellen des Sericit und 

 Glimmer in der Richtung der ersten Mittellinie" veranlasst annehmen zu 

 dürfen. Ref. möchte hierzu bemerken, dass Partien, die sich wie isotrop 

 verhalten, leicht durch rechtwinklige Überlagerung gleich dicker Schüppchen 

 erzeugt werden können. 



Der Sericit steht danach in demselben Verhältniss zu Kaliglimmer, 

 wie Talk zu Speckstein oder Alabaster zu Gyps. Bezüglich der Ent- 

 stehung desselben nimmt der Verfasser an, dass der Sericit aus der Um- 

 wandlung von Feldspathen hervorgegangen sei. F. Kloeke. 



